Re: Lackieren Aufbau

Moin Micha,
nach meiner Erfahrung am besten Heißluft und einen guten Scrabber nehmen. damit bekommst Du den Lack sauber runter, Beize bringt meist nichts. Versuch die Klinge erst mal an unauffälliger Stelle, auch das ist Erfahrung, die Ersten striche laufen gut, dann wird man leider schnele übermütig und zieht Fasern aus dem Holz. Dann Schleifen und mit Mahagonie Beize beizen, interstain, ich weiß nicht ob es das noch gibt, wurde von Vindö verwendet. Dann ordentlich lackeren, weilcher Lack ist meist ein Glaubenskrieg, ich hab zu Schluss nur noch Le Tonkinoise verwendet. 2-K-Lacke sind toll aber bekommst Du nicht mehr gut runter.

Teakdeck, wieder so eine Glaubensfrage, ich würde bei Natur bleiben, Öle oder Lacke, bröseln nach kurzer Zeit ab und machen allen unansehnlich. Wie gesagt, Glaubenfrage, wie Antifouling...
Statistik: Verfasst von TomM — Mittwoch 12. November 2025, 17:37